(36 ) 



suite de l'irrégularité des mouvements moléculaires. Si la 

 température vient à baisser suffisamment, il peut arri- 

 ver que les différences des vitesses moléculaires soient 

 atténuées au point de devenir sans effet. Le métal sera 

 aigre alors dans toute sa masse au point que les cristaux 

 se sépareront. C'est bien ce que l'on constate quand on 

 expose de l'étain à un froid extrême. Cette matière allo- 

 tropique unissante doit aussi entrer plus vite en réaction 

 chimique, puisqu'elle fonctionne comme si elle était à tem- 

 pérature plus élevée. N'est-il pas possible que l'apparition 

 du damas à la surface des métaux cristallisés, par des 

 actions chimiques diverses, soit due à cette circonstance ? 



Les expériences coûteuses avec l'or et le platine ont 

 été entreprises en vue de vérifier si la soudure des métaux 

 est véritablement plus facile quand on exclut, d'une 

 manière radicale, la possibilité d'une oxydation des sur- 

 faces. On le voit, le platine a été exposé, comme le cuivre, 

 à 400°, c'est-à-dire près de 1600° au-dessous de son point 

 de fusion; néanmoins la soudure a eu lieu, mais il est à 

 remarquer que, conséquemment avec celte différence de 

 température, la soudure n'a pas été aussi solide que celle 

 du cuivre. La même remarque ne s'applique pas à l'or. 



Les résultats que je viens de faire connaître soulèvent 

 une question à laquelle il faut encore répondre. 



Les surfaces appliquées l'une contre l'autre dans les 

 expériences précédentes, bien que dressées à une fraction 

 d'un centième de millimètre près, ne sont pas absolument 

 planes; elles ne se touchent, en somme, qu'en quelques 

 points au moment où elles sont portées à l'étuve. Si l'on 

 prend pour élément de comparaison les dimensions molé- 

 culaires, on doit reconnaître que l'on a affaire à des 



